ÜNDEUSÖKNINGAR OM SMÄLTNINGSVÄRMET. 329 



Flera andra bestämningar af cT och L + cT äro gjorda för- 

 medelst kärl af förtennt jernbleck, hvars specifika värme antogs 

 vara 0,11, och hvilka vägde omkring 5 <tt, under det vattnet i 

 kärlen vägde omkring 16 <a. Det flytande och nyss stelnade 

 tackjeruets vigt varierade emellan 0,5 och 1,5 "g, men var mer- 

 ändels 1 'S, vattnets temperaturdiflferenser ungefär 8° och 25" o. s. v. 

 Alla ■ vigtbestämningar kunde ske med jemnförelsevis öfverflödig 

 noggrannhet. Temperaturobservationerna deremot voro säkra blott 

 på O^l. Observationsfelen kunna tillsammans möjligen gifva 

 upphof till så stort fel som 5 värraeenheter, i några fall äfven 

 mera; men då skola också inga fel upphäfva hvarandra. De fel 

 deremot, hvilka härröra af sjelfva sättet för undersökningarnes 

 verkställande, äro sannolikt af större inflytande. Experimenterna 

 och observationerna äro gjorda i sjelfva verkstäderna för tack- 

 jernstillverkningen och derföre underkastade inflytelsen af luftdrag 

 och olika värmestrålningar, som äro oskiljaktiga från de perioder 

 af arbetet, då det flytande tackjärnet tappas ur masugnen. Vis- 

 serligen sökte jag skydda kärlen för nämnde inflytelser, men jag 

 bör säga, att detta kunnat och bort ske med mera omsorg, för 

 att tillfredsställa fordran af tillräcklig vetenskaplig noggrannhet. 

 Imellertid, som läsaren af nedanstående tablå finner, erhöll jag i 

 synnerhet i början (V. Bredsjö) ganska tillfredssällande resultat, 

 och då på detta alldeles nya fält frågan egentligen var att finna 

 någon hos värmeqvantiteterna märkbar skiljaktighet, som kunde 

 leda till bedömandet af tackjärnets, så for jag fort att på flera 

 ställen göra observationer. Det är klart, att det blir ganska 

 svårt att bedöma, när ett stycke metall nyss stelnat ända igenom. 

 Derf<")re äro de derom anförda resultaten sinsemellan mest af- 

 vikande. Men att bedöma när en metall håller på att stelna, 

 är mycket lättare, emedan t. ex. i en gjutskopa en stor del af 

 metallen kan få stelna, innan man tager den flytande delen, som 

 således bör så nära som möjligt ega det nyss stelnade tackjernets 

 temperatur. Derföre äro ock de härom anförda siffrorna — beteck- 

 nande L + cT — mycket mera sinssemellan öfverensstämmande. 



